Zweiter Abschnitt: Morphologie und Gewebelehre der Vegetationsorgane. loi 



richtung des Stammes wirkenden Kraft. Bei längeren und relativ dünneren 

 Stäben wird die Biegungsfestigkeit auch dann in Anspruch genommen, 

 wenn ein Druck auf die Ouerschnittsfläche des Holzes, also parallel der 

 Faserrichtung einwirkt, da derselbe leicht ein Ausbiegen des Stabes 

 hervorruft. 



Suchen mechanische Kräfte die kleinsten Teilchen eines Körpers auf- 

 einander zu verschieben, so bezeichnet man sie als scherende Kräfte und 

 den Widerstand, welchen ein Körper diesem Vorbeischieben seiner Teile 

 entgegensetzt, als Scherfestigkeit oder Schubfestigkeit. Ist ein 

 Körper auf einer sehr widerstandsfähigen Unterlage so angebracht, dass 

 ein Teil von ihm darüber hervorragt, und sucht eine Kraft das über- 

 stehende Stück durch Niederdrücken loszureissen , so wird die Scher- 

 festigkeit des Körpers in Anspruch genommen. 



Wirkt ein Zug in der Längsrichtung der Fasern , so bezeichnet man 

 den Widerstand, welchen ein Körper dem Auseinanderreissen , der 

 Trennung seiner Teilchen entgegensetzt, als seine Zugfestigkeit. 



Für die in verschiedener Art in Anspruch genommene Festigkeit sind 

 folgende Eigenschaften wichtig: 



Die Dickwandigkeit der Zellen, 



die Qualität der Zellwandung und der Wassergehalt derselben, 

 die Form der Zellen und der Zusammenhang der Zellen unter- 

 einander, 

 die Art der Verteilung der mechanisch leistungfähigeren Elemente. 

 Die mechanisch leistungsfähigsten Elemente sind, wie schon oben 

 angegeben, die Libriformzellen und die dickwandigen Fasertracheiden, die 

 einen um so grösseren Effekt hervorbringen werden, je länger sie sind, 

 je inniger sie ineinander greifen, je dicker und fester ihre Wandung und 

 je enger ihr Zelllumen ist. Das Holz wird demnach um so fester sein, 

 je mehr die mechanischen Elemente die übrigen Zellen überwiegen, und 

 desto gleichmässiger dieselben verteilt sind. Der letztere Punkt ist 

 wichtig, weil bei schichtweiser Anordnung fester und weniger fester Ele- 

 mente grössere Flächen geringeren Widerstands eine Verschiebung der 

 Elementarorgane und eine Zerstörung des Zusammenhangs des Holzes 

 sehr erleichtern werden. 



Für das Verhältnis der dickwandigen , mechanisch wirksameren 

 Elemente zu den dünnw^andigen , weniger festen Holzelementen hat man 

 das sog. speci fische Trockengewicht als Mass herangezogen. 



Man erhält dasselbe, wenn man das bei höherer Temperatur ge- 

 trocknete Holz wiegt, und die erhaltene Zahl durch das Volumen des 

 trockenen Holzstückes dividiert, also 



Absolutes Trockengewicht 



Specifisches Trockengewicht = ^ -. . 



^ ^ Trockenvolumen. 



Nimmt man an, dass die Wandung der Holzzellen immer das speci- 



fische Gewicht von 1,56 hat, so erhält man: 



